52 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



7J2 



I. — Oxyde ferrique et chaux. 



Solu tio n. Mode de décomposilion des azotates 



CaO. Fe'O^ par la chaleur. 



i Jusqu'au cnminencemenl <le décom- \ 

 posilinn de l'azoïale de c;dcium > 

 (a|ipHiiiinn des vapetii s nilreuses). / 

 / Jusqu'à la fin dt^ la décomposilion de j 

 o,.56 o,i4i8 I r^tz'.iale feirique (dlsp^iriiioii des / 



( vapeurs tiiliiquts) vei> 35o°. ) 



Ju^qii à la fin de la dérompo-ilion de 

 r;iz(ii;iLe ferrique vtrs aSo". 



i Jusqu'à la fin de la décompo-ilion de 

 l'uzolale ferrique vers i5o°. 



II. — Alumine et chaux. 



o,56 o,i4 



CaO CaO 



enlraînée. pour 100. 



/ Jusqu'à la fin de la décomposition de \ 



' riizolale d'idiiuiiniuni (disparilion ^ 0,Oo34 2 



( des vnppiirs niiriques) veis 25-)". ) 



( Ju'^nu'à la fin de 1.» décomposition de ) , 



o 166 ^ ., ,, . • c \ 0,0022 1,4 



' j Tazolale d'aluminium vers j5o°. \ ' '^ 



Influence de la concentration de V azotate d^ ammoniaque. — J'ai clierclié 

 à diiiiimicr renlrirmcmcnl en augincntanl la concenlr.ilion de lazolate 

 d'aiimioniarju'^, «-l en le l.iissanl a^ir pc nd.int un temps plus long. 



La (Jccotnposilion des azolalcs clail rôali&ée vers i5o° jusqu'à la dispari- 

 tion (les vapeurs iiilriipics. 



1° l^a masse était reprise unf» seule fols avec So'"*' de solution bouillante 

 d'azolale <rainmoiii:iqiie de concenlralion xatiahle et laissée en présence à 

 cliauil pendant un temps variable, puis lavée à Feau bouillanle. 



Soliilion .^ CaO CaO 



CyO. Fe'U'. enlraînée. pour 100. 



( S'ihi'ion d'azotale d'ammoniaque à ) „ 



0,56 0,142 o J . I o °'^°3 -2,1 



' ' ^ (8 p'>ur 100 pendant l lieuie. \ 



( Solution d'iizoïaie d ammonijique à ) 

 0,56 o,i4o4 \ \ , \ ^1 \ 0)0027 1,9 



' J -+ ■+ I ,f, pour 100 pendant 1 heure. ) 



( Solution d'iizittate d';immnnia(iue à ) „ 



o 56 o lAA \ 1 o 1 [ o,ooi5 i 



o,jo 0,144 j 10 pour 100 pendant 3 heures. \ ' 



On voit donc que le traitement par une solution bouillante d'azotate 



